J08 
R. Scheibe, Ueber Haiiohecornit. ein Nickelwiemuthsulfid 
geltend gemacht haben würde, zudem auf die Formel des letzteren 
nur von unwesentlichem Einfluss ist. Entsprechende Erwägungen 
gelten für Polydymit. 
Sofern sich aber auf chemischem Wege bemerkenswerthe Bei- 
mengungen als wahrscheinlich nicht nachweisen lassen, physika- 
lisch sich solche nicht kenntlich machen, im Gregentheil das völlig 
gleichartige, frische Erz S, Bi, Sb, As, Ni, Co, Fe als wesent- 
liche Bestandtheile aufweist und seine Eigenschaften die Zurück- 
führung auf ein schon bekanntes Mineral nicht gestatten, so muss 
zunächst die aus vier genügend übereinstimmenden Analysen, deren 
Material verschiedenen Stufen entnommen worden ist, sich er- 
gebende Zusammensetzung als die dem Hauchecornit zukommende 
angesehen werden. 
Die Ergebnisse der vier Analysen waren in Procenten: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
s 
22,71 
22,879 
22,625 
22,71 
Bi 
24,06 
24,508 
23,72 
24,74 
Sb 
5,69 
6,738 
6,226 
3,14 
As 
1,96 
0,895 
0,45 
3,04 
Pb 
0,64 
0,03 
— 
Cu 0,09 
Zn 
0,12 
— 
— 
— 
Fe 
0,89 ) 
0,271 ' 
1 0,17 
| — 
Co 
2,83 44,80 
0,704 
■ 46,029 0,82 
> 46,873 — 
Ni 
41,08 ) 
45,054 
) 45,883 
) 45,26 
99,98 
101,079 
99,894 
98,98 
Dies 
giebt in Molekülen ausgedrückt: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
S 
0,7097 
0,7149 0,7070 
0,7097 
Bi 
0,1146 
0,1167 0,1129 
0,1178 
Sb 
0,0474 
0,0561 0,0519 
0,0262 
As 
0,0261 
0,0119 0,0060 
0,0405 
Pb 
0,0031 
0,0001 
Cu 0,0014 
Zn 
0,0018 
— 
— 
— 
Fe 
0,0159 
0,0049 0,0030 
— 
Co 
0,0479 
0,0119 0,0139 
— 
Ni 
0,6963 
0,7636 0,7777 
0,7671 
